## JUTEKS - JURNAL TEKNIK SIPIL
Vol. X No. X, Halaman: xx - xx Bulan 20 XX

## KAJIAN KELAYAKAN PENGGUNAAN MATERIAL TANAH PUTIH DARI PULAU ROTE SEBAGAI PENGGANTI PASIR ALAM DALAM PRODUK MORTAR DAN BETON
Diarto Trisnoyuwono 1) , Abia Erasmus Mata 2) , Welem MWL Daga 3)
1),2),3) Dosen Politeknik Negeri Kupang, Jln. Adisucipto Penfui Kupang diartopoltek@gmail.com

## Abstract
Di Provinsi NTT juga dapat ditemukan wilayah dengan keterbatasan ketersediaan material agregat (terutama pasir) yang memenuhi standar untuk konstruksi bangunan, daerah tersebut adalah Kabupaten Rote Ndao. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan tetap bisa memanfaatkan potensi daerah maka dibutuhkan suatu rekayasa material. Di Pulau Rote terdapat deposit batu gamping (tanah putih) di daerah diperbukitan.  Sehingga pemanfaatan tanah putih patut dipertimbangkan. Tanah putih sebagai pengganti fraksi pasir alam, sedangkan untuk fraksi agregat kasar tetap mengambil dari  quary  setempat.  Terhadap  material  tanah  putih  diberi  dua  jenis  perlakuan,  pertama  menggunakan  material  sesuai kondisi fisik asli dari hasil galian di quary dan kedua, fraksi halus butiran yang lolos saringan No.200 tidak dipakai dalam campuran. Hasilnya tanah putih ketika tanah putih dipakai dalam produk mortar, dapat memenuhi kelas mortar M, S dan N,  artinya  mortar  tersebut  bisa  dipakai  dari  aplikasi  plesteran  sampai  dengan  pasangan  batu  pondasi  dan  tembok penahan.  Aplikasi  tanah  putih  untuk  produk  beton  dapat  menghasilkan  kuat  tekan  beton  hingga  K300  sehingga  dapat dipakai untuk pembangunan box culvert, perkerasan kaku, jembatan komposit sampai rumah tinggal.
Keywords: pulau rote, tanah putih, mortar, beton

## PENDAHULUAN
Kondisi  wilayah  Indonesia  yang  terdiri  dari  banyak pulau,  masing –  masing  memiliki  karakteristik geologi  yang  berbeda,  termasuk  potensi  material agregatnya.  Khusus  untuk  keperluan  membuat produk  konstruksi,  terdapat  syarat  khusus  yang harus  dipenuhi,  misalnya  bentuk,  ukuran,  kekuatan, bobot  dan  keawetan.  Tidak  semua  wilayah  memiliki potensi  agregat  yang  memenuhi  syarat  tersebut, sehingga  untuk  memenuhi  standar  material  untuk konstruksi  mereka  harus  mendatangkan  dari  luar pulau  atau  wilayah,  contohnya  wilayah  provinsi Kalimantan  timur  yang  mendatangkan  agregat  dari Sulawesi  Barat,  Kepulauan  Talaud  yang  membeli agregat dari Sulawesi Utara dan termasuk Kabupaten  Rote  Ndao  yang  harus  mengambil material  pasir  dari  Kabupaten  kupang  karena  di wilayahnya  tidak  cukup  tersedia  pasir  alam  yang memenuhi standar kelayakan untuk bangunan
Jika setiap wilayah  yang ingin memenuhi kebutuhan infrastruktur  harus  mendatangkan  agregat  dari  luar wilayahnya  maka  akan  berdampak  pada  biaya konstruksi  yang  mahal.  Dalam  bidang  teknik  sipil terdapat  satu  cabang  ilmu  yang  dikenal  sebagai rekayasa  material.  Ilmu  tersebut  salah  satunya mengajarkan  untuk  menemukan  inovasi  baru
material bangunan, misalnya yang memiliki keunggulan  sifat  mekanik  (lebih  kuat,  lebih  ringan, lebih murah dan lebih tahan lama) atau memanfaatkan material yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai sampah atau material yang  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  bahan bangunan, untuk mewujudkannya dibutuhkan campur  tangan  teknologi,  serangkaian  uji  coba  dan penelitian
Di  Provinsi  NTT  juga  dapat  ditemukan  wilayah dengan  keterbatasan  ketersediaan  material  agregat (terutama  pasir)  yang  memenuhi  standar  untuk konstruksi  bangunan,  daerah  tersebut  adalah Kabupaten  Rote  Ndao.  Sehingga  untuk  memenuhi kebutuhan pembangunan dengan tetap bisa memanfaatkan  potensi  daerah  maka  dibutuhkan suatu rekayasa material. Secara astronomis Kabupaten  Rote  Ndao  terletak  pada  posisi  paling selatan Wilayah Nusantara yaitu antara 10º25’ LS  – 11º15’  LS  dan  121º49’  BT  –  123º26’  BT.  Dengan batas-batas  wilayah  :   Sebelah   Utara – Laut Sawu, Sebelah Selatan – Samudera Hindia, Sebelah Timur – Selat Pukuafu, Sebelah Barat – Laut Sawu. Pulau Rote  mempunyai  luas  dengan  total  ±  1.731  km2, dengan  posisinya  tersebut  menjadikannya  pulau terluar  di  batas  bagian  selatan  Negara  Republik Indonesia.
Di  Pulau  Rote  sebenarnya  terdapat  sumber pengambilan  pasir  alam  di  sungai  namun  karena kadar  lumpurnya  yang  tinggi  pasir  tersebut  tidak direkomendasikan  oleh  Pemkab  untuk  dijadikan bahan bangunan khususnya untuk proyek pemerintah. Selain itu ada sumber ekplorasi material pasir  yang  secara  turun  temurun  dimanfaatkan  oleh masyarakat yaitu dari kawasan pantai, secara teknis gradasi pasir pantai yang tergolong zona halus serta kekerasan butiran yang rendah tidak akan memenuhi  syarat  sebagai  bahan  beton,  kemudian pasir  pantai  juga  mengandung  garam  yang  dapat memicu  korosi  pada  tulangan  baja  dalam  beton sehingga  umur  bangunan  menjadi  singkat,  dari aspek  kelestaraian  lingkungan  ekplorasi  pasir  yang berlebihan  di  kawasan  pantai  dikhawatirkan  akan berdampak  pada  kelestarian  wilayah  pesisir,  luasan wilayah  pantai  akan  berkurang  dan  beresiko  untuk timbul bencana banjir rob.
Di  Pulau  Rote  diketahui  memiliki  deposit  batu gamping (masyarakat setempat menyebutnya dengan  tanah  putih)  yang  berada  diperbukitan, sebarannya  hampir  merata,  sehingga  pemanfaatan tanah  putih  perlu  dipertimbangkan.  Apabila  hasil penelitian  ini  menunjukkan  kecenderungan  yang positif,  maka  diharapkan  masyarakat  di  Pulau  Rote secara perlahan dapat beralih  menggunakan material  tanah  putih  sehingga  tidak  perlu  lagi mengekplorasi  pasir  dari  kawasan  pantai  atau menggunakan  pasir  dari  sungai  yang  tinggi  kadar lumpurnya.
Di  sini  tanah  putih  dipakai  sebagai  pengganti  fraksi pasir  alam,  sedangkan  untuk  fraksi  agregat  kasar tetap  mengambil  dari  quary  setempat.  Terhadap material  tanah  putih  akan  diberi  2  (dua)  jenis perlakuan,  yaitu  pertama  menggunakan  material sesuai kondisi fisik asli dari hasil galian di quary dan kedua,  fraksi  halus  butiran  yang  lolos  saringan No.200  tidak  dipakai  dalam  campuran.  Hal  ini dimaksudkan  agar  diketahui  karakteristik  masing – masing produk (mortar dan beton) apabila menggunakan  dalam  2  jenis  perlakuan  tersebut, sehingga  masyarakat  dapat  memutuskan  untuk menggunakan  secara  langsung  material  tanah  putih atau perlu diayak terlebih dahulu.
Beton dengan fraksi pasir sirtu tanah putih dirancang pada  mutu  K175,  yang  dimaksudkan  untuk  aplikasi rumah  tinggal  sederhana,  sedangkan  produk  mortar akan dicoba membuat beberapa variasi perbandingan  campuran  antara  semen  dengan  sirtu tanah  putih,  kemudian  dinilai  berapa  kuat  tekannya untuk setiap variasi.

## METODE PENELITIAN
Topik  penelitian  ini  adalah  untuk  meneliti  kelayakan material  tanah  putih  sebagai  pengganti  pasir  alam dalam  produk  mortar  dan  beton  untuk  bangunan rumah  tinggal  sederhana.  Dalam  upaya  tersebut
maka  perlu  melakukan  serangkaian  eksperimen terhadap  material  dan  pembuatan  benda  uji  di fasilitas  laboratorium  untuk  mengetahui  karakteristik material  tanah  putih  serta  produk  mortar  dan  beton. Oleh  sebab  itu  metode  pendekatan  yang  dipilih adalah  eksperimen  pada  sampel material.  Sehingga jenis  penelitian  yang  sesuai  adalah  penelitian laboratorium,  yaitu  dengan  menjalankan  prosedur pengujian  terhadap  material  dan  produk  aplikasinya untuk  mendapatkan  data –  data  empiris  penilaian kelayakan material tanah putih.
Subyek  penelitian  yang  ditentukan  adalah  material tanah  putih  yang  diperoleh  dari  2  (dua)  sumber pengambilan  di  Pulau  Rote,  yaitu  di  lahan  milik Bapak  Lens  dan  Bapak  Budi.  Pengambilan  material secara  sampel  acak  (karena  deposit  tanah  putih dianggap  seragam  karakterisktik  fisiknya)  sesuai kebutuhan  jumlah  berat  material  untuk  melakukan pemeriksaan  properties fisik dan mekanik.
Variable –  variable  yang  akan  diteliti  terdiri  atas variable terikat (dependent variable) yaitu kuat tekan mortar dan beton yang bergantung atau dipengaruhi oleh  variable  bebasnya  (independent  variable)  yaitu desain  campuran  (mix  design),  properties  atau karakteristik material tanah putih dan jenis perlakuan pada  material  (tanpa  menghilangkan  fraksi  butiran lolos  saringan  no.  200  dan  menggunakan  material sesuai  kondisi  pengambilan  dari  quary)  sedangkan yang  menjadi  variable  kontrol  standar  bahan  mortar dan  beton  dengan  bahan  pasir  alami  yang ditentukan oleh SNI

## Data Yang Dibutuhkan
Data –  data  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung variable –  variable  yang  ditentukan  adalah  berupa data –  data  kualitatif  yang  diperoleh  melalui serangkaian  prosedur  pengujian  di  laboratorium terhadap  material  tanah  putih  dan  produk  mortar serta beton.

## Instrumen Penelitian
Berdasarkan  jenis  data,  maka  instrument  yang dibutuhkan  dapat  berupa  standar  peraturan  yang berlaku  nasional  dan  set  peralatan  pengujian  di fasilitas laboratorium, seperti berikut ini :
 SNI  03-6882-2002  tentang  spesifikasi  mortar untuk pekerjaan pasangan
 SNI  03-6825-2002  tentang  metode  pengujian kekuatan  tekan  mortar  semen  Portland  untuk pekerjaan sipil
 SNI 03-2834-2000 tentang perancangan campuran beton normal
 set  peralatan  pengujian  sifat –  sifat  fisik material tanah putih
 set  peralatan  pengujian  sifat –  sifat  mekanik mortar dan beton

## Benda Uji
Berikut  ini  disampaikan  jumlah  benda  uji  pengujian sifat  fisik  material  untuk  campuran  serta  pengujian mekanik  produk  mortar  dan  beton  untuk  masing – masing sumber pengambilan material.

## Tabel 1. Kebutuhan Benda Uji

## Metode Analisa Data
Data  hasil  pengujian  sifat –  sifat  fisik  material  akan digunakan untuk mendesain campuran untuk mortar dan  beton.  Kemudian  dibuat  benda  uji,  direndam dalam  air  selama  28  hari  dan  akhirnya  diuji  kuat tekannya.  Setelah  diperoleh  data  kuat  tekan  untuk masing –  masing  jenis  produk  beserta  jenis perlakukannya,  maka  akan  diketahui  klasifikasi mortar  dan  beton  yang  bisa  dihasilkan  dari penggunaan material tanah putih

## HASIL
Material tanah putih  yang  diproduksi menjadi mortar dan  beton  akan  berfungsi  sebagai  agregat  halus. Tanah putih yang diambil dengan cara penggalian di quarry wujudnya bisa berupa campuran antara fraksi butiran  halus,  butiran  kasar  sampai  dengan berbentuk  bongkahan.  Oleh  Karena  hasil  penelitian ini  nantinya  akan  diaplikasikan  oleh  masyarakat maka  khusus  untuk  produk  beton,  perlu  untuk mengkondisikan  tanah  putih  dengan  2  (dua)  kondisi berbeda  yaitu  pertama,  tanah  putih  dipakai  dengan kondisi asli dari hasil galian dan kondisi kedua tanah putih disortir dengan cara penyaringan agar distibusi partikel  butirannya  sesuai  dengan  distribusi  ukuran partikel pasir alam, sedangkan untuk produk mortar, tanah  putih  harus  melalui  proses  penyortiran  agar diperoleh  fraksi  pasir.  Penyortiran  menggunakan saringan #200 untuk membuang fraksi butiran halus dan  saringan  #4  untuk  fraksi  ukuran  lebih  besar  4,8 mm.
Gambar 1. Wujud tanah putih yang telah disortir

## Mortar
Material  yang  masuk  di  fasilitas  laboratorium pengujian  bahan  Jurusan  Teknik  Sipil,  Politeknik Negeri  Kupang  berasal  dari  2  (dua)  quarry  yang berbeda,  yaitu  dari  lahan  Pak  Budi  dan  Pak  Lens, karena  material  tanah  putih  mengandung  berbagai ukuran  butiran  dari  halus  hingga  bongkahan  maka jika  akan  dipakai  sebagai  campuran  produk  mortar untuk  pekerjaan  pasangan,  komposisi  tanah  putih tersebut  harus  memiliki  distribusi  ukuran  butiran seperti  pasir  alam.  Usaha  yang  perlu  ditempuh adalah dengan menyaringnya dengan menghilangkan ukuran fraksi lebih  besar dari 5 mm, sedangkan untuk ukuran butiran lebih kecil dari pada 0,2 mm (lolos saringan #100) tetap dipakai.
Pemeriksaan sifat – sifat fisik material
Dari  rangkaian  pengujian  sifat –  sifat  fisik  material tanah  putih  dapat  disampaikan  hasilnya  pada  Tabel 2. berikut ini.
Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Sifat-Sifat Fisik Material
Pemeriksaan  terhadap  distribusi  ukuran  butiran tanah  putih,  dapat  dilihat  pada  Gambar  2  untuk material yang diambil dari lahan quarry Bapak Lens. Kemudian  pemeriksaan  material  dari  lahan  Bapak Budi grafik analisa saringan ada di Gambar 3.
Dari  hasil  analisa  ayakan,  diketahui  gradasinya dapat  masuk  klasifikasi  di  zona  II  yaitu  “pasir  agak kasar”.  Walaupun  diketahui  fraksi  halusnya  (lolos saringan  #50  dan  #100)  porsinya  lebih  banyak (melewati  rentang  spesifikasi).  Namun  butiran  halus tersebut  tidak  tergolong  sebagai  material  perusak karena bukan material organic/lempung
No. Item Pengujian Jenis benda uji Jumlah Satuan A. Mortar 1  Analisa saringan agregat halus Tanah putih ± 800 Gram 2  Kadar air Tanah putih ± 1.100 Gram 3  Bahan lolos saringan #200 Tanah putih ± 2.100 Gram 4  Berat jenis & Penyerapan agregat halus Tanah putih 1.000 Gram 5  Berat isi agregat halus Tanah putih ± 8.000 Gram 6  Kuat tekan mortar untuk 6 variasi campuran Kubus mortar 18 Buah B. Beton 1  Analisa saringan agregat kasar Kerikil ±9.100 Gram 2  Analisa saringan agregat halus Tanah putih ± 800 Gram 3  Kadar air agregat kasar Kerikil ± 8.400 Gram 4  Kadar air agregat halus Tanah putih ± 1.100 Gram 5  Pengujian bahan lolos saringan #200 Tanah putih ± 2.100 Gram 6  Berat jenis & penyerapan agregat kasar Kerikil ± 12.200  Gram 7  Berat jenis & penyerapan agregat halus Tanah putih ± 1.000 Gram 8  Berat isi agregat kasar Kerikil ± 27.700  Gram 9  Berat isi agregat halus Tanah putih ± 8.000 Gram 10  Abrasi los angeles Kerikil 5000 Gram 11  Kuat tekan untuk material tanpa perlakuan Silinder beton 9 Buah 12  Kuat tekan untuk material dengan perlakuan Silinder beton 9
Buah
Item pengujian Lens Budi Kadar air agregat halus 12,183 % 6,355 % Pengujian bahan lolos saringan #200 13,58 % 16,39 % Pengujian berat jenis agregat halus 2,498 2,501 Pengujian penyerapan agregat halus 4,275 % 3,231 % Pengujian berat isi agregat halus 1,34 % 1,309 %
Gambar 2. Grafik distribusi ukuran partikel butiran tanah
putih (Lens)
Gambar 3. Grafik distribusi ukuran partikel butiran tanah putih (Budi)

## Perancangan Campuran Mortar
Perincian  desain  campuran  mortar  beserta  data  uji meja  sebar  untuk  mengetahui  workability  mortar disampaikan berikut ini :
Tabel 3. Desain Campuran Mortar (Lens)
Tabel 4. Desain Campuran Mortar (Budi)

## Pembuatan Benda Uji Kubus Mortar
Pembuatan  benda  uji  mortar,  untuk  setiap  variasi campuran  (enam  variasi)  dibuat  3  (tiga)  benda  uji kubus berukuran 5 x 5 x 5 cm³. Karena material yang dipakai  berasal  dari  2  (dua)  lokasi  yang  berbeda maka total jumlah kubus yang dicetak adalah : 2 lokasi x 8 variasi x 3 kubus = 48 buah kubus

## Pengujian Mekanik Kubus Mortar
Pengujian  mekanik  yang  diberikan  pada  benda  uji kubus  adalah  uji  kuat  tekan  pada  mesin  universal testing machine (UTM). benda uji kubus sebelumnya telah  melewati  prosedur  curing/perawatan  dengan cara  direndam  dalam  air  selama  28  hari,  tujuannya untuk  memberi  waktu  bagi  komponen  senyawa semen  habis  bereaksi  dengan  air,  sehingga  matriks mortar  lebih  padat  dan  kuat.  Hasil  pengujian  kuat tekan  dapat  dilihat  pada  Tabel  5  untuk material  dari quarry  Lens  dan  Tabel  6  untuk  material  dari  quarry Budi.
Tabel 5. Hasil Analisis Pengujian Kuat Tekan Mortar (Quarry Lens)
Tabel 6. Hasil Analisis Pengujian Kuat Tekan Mortar (Quarry Budi)

## Beton
Material  tanah  putih  yang  diambil  dari  sumbernya bentuk butirannya beragam, dari bongkahan dengan berbagai  macam  ukuran  dan  butiran  halus,  karena material  yang  diteliti  ini  akan  direkomendasikan
penggunaannya  oleh  masyarakat  maka  perlu dilakukan  simulasi  pada  material  tanah  putih  ini apakah  bisa  dipakai  secara  langsung  untuk campuran beton atau perlu proses pengolahan lebih lanjut, misalnya harus disaring terlebih dahulu untuk membuang  partikel  halusnya.  Oleh  sebab  itu  dalam penelitian  ini  akan  digunakan  2  jenis  kondisi,  yang pertama  material  tanah  putih  digunakan  dengan kondisi  apa  adanya  dari  hasil  galian  dan  kondisi kedua  kandungan  butiran  halus  yang  lolos  saringan #200 akan dihilangkan dengan cara disaring.
Pemeriksaan Sifat – Sifat Fisik Material
Pemeriksaan  material  campuran  bahan  beton dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat kesesuaian  dengan  standar  material  beton  (SNI  03- 1750-1990,  Mutu  dan  Cara  Uji  Agregat  Beton;  SNI 15-2049-1994,  Semen  Portland)    selain  itu  akan menjadi  input  data  untuk  desain  campuran  beton (SNI  03-2834-2000,  tata  cara  pembuatan  rencana campuran beton normal).
Karena  beton  normal  terdiri  atas  beberapa  variasi ukuran  agregat,  maka  untuk  mendapatkan  suatu konstituen agregat yang solid untuk menunjang mutu beton  yang  baik,  beragam  fraksi  agregat  terserbut harus  dicampur  menjadi  satu.  Berikut  ini  adalah gambar  grafik  yang  menunjukkan  hasil  uji  analisa saringan untuk agregat gabungan.
Gambar 4. Grafik analisa saringan untuk agregat gabungan (quarry budi)
Gambar 5. Grafik analisa saringan untuk agregat gabungan (quarry budi)
Selanjutnya  dari  serangkaian  pengujian  sifat –  sifat fisik  material  agregat  kasar  dan  tanah  putih,  maka hasilnya dapat dirangkum dalam Tabel 7 berikut.
Tabel 7. Hasil Pengujian Sifat-Sifat Fisik Agregat

## Perancangan Campuran Beton
Perancangan  campuran  beton  dilakukan  untuk mendapatkan proporsi campuran material berdasarkan sifat – sifat fisik material penyusun dan kuat tekan target. Berikut ini adalah rangkuman hasil desain campuran baton.
Tabel 8. Rancangan Campuran Beton (Quarry Bpk. Lens)
Tabel 9. Rancangan Campuran Beton (Quarry Bpk. Budi)

## Hasil  Pengujian  Kuat  Tekan  Sampel  Silinder

## Beton
Benda uji silinder dibuat dalam 2 kondisi yaitu beton yang  menggunakan  material  tanah  putih  dengan kondisi  asli  (perlakuan  1)  dan  kondisi  butiran  halus yang  lolos  saringan  #200  dihilangkan  (perlakuan  2). Rekapitulasi hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

## Tabel 10. Hasil Uji Kuat Tekan Sampel Silinder Beton

## PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  sifat  fisik  tanah  putih  dapat digunakan  untuk  keperluan mix  design mortar  dan beton  karena  menggunakan  parameter  uji  yang sama.
Hasil pengujian sifat fisik material tanah putih a.  Data  kadar  air  dan  penyerapan  agregat  halus digunakan  untuk  mengkoreksi  porsi  air  dalam campuran
b.  Persentase bahan lolos saringan #200 menunjukkan  porsi  butiran  halus  /  debu  dalam material  tanah  putih,  namun  hal  ini  tidak menggangu kinerja campuran dan  produk mortar karena bukan tergolong material organic/lempung.  Material  halus  tersebut  dapat digolongkan sebagai filler bagi matriks beton
c.  Data  berat  jenis  agregat  dibutuhkan  untuk mengetahui  klasifikasi  menurut  bobotnya  apakah tergolong agregat ringan, normal atau berat. Nilai berat jenis juga bisa digunakan untuk memprediksi  kepadatan  butiran  agregat.  Nilai  BJ 2,5 mengindikasikan butiran agregat cukup padat dan tergolong agregat normal.
d.  Data  berat  isi  digunakan  untuk  merencanakan campuran mortar serta untuk keperluan menakar porsi agregat ke dalam campuran.
Hasil  analisa  ayakan  terhadap  material  tanah  putih dari kedua sumber pengambilan, diketahui gradasinya  dapat  masuk  klasifikasi  di  zona  II  yaitu “pasir  agak  kasar”.  Walaupun  diketahui  fraksi halusnya  (lolos  saringan  #50  dan  #100)  porsinya lebih  banyak  (melewati  rentang  spesifikasi).  Namun butiran  halus  tersebut  tidak  tergolong  sebagai material perusak karena bukan material organic/lempung. Selain itu secara teori, mortar yang menggunakan  pasir  dengan  klasifikasi  zona  II  akan memiliki  sifat  plastis  yang  lebih  rendah,  kekuatan lebih  tinggi  dan  tekstur  yang  agak  kasar  sehingga
No. Item Pengujian Quarry Lens Quarry Budi Spesifikasi 1 Kadar air agregat kasar 1,514 % 2 Kadar air tanah putih 12,183 % 6,355 % 3 Berat isi agregat kasar 1,39 gram/cm³ 4 Berat isi tanah putih 1,34 gram/cm³ 1,309 gram/cm³ 5 Berat jenis SSD agregat kasar 2,685 6 Berat jenis SSD tanah putih 2,498 2,501 7 Nilai abrasi agregat kasar 31,47 % 40 % 8 Bahan  dalam  agregat  kasar  yang  lolos saringan #200 0,36 % 1 % 9 Bahan  dalam  tanah  putih  yang  lolos saringan #200 13,58 % 16,39 % 5 % 10 Setara pasir
96,65 %
Kuat Tekan Beton Rata-rata (Tidak Dicuci) 6 265.23 175 - kg/cm 3 NO PARAMETER HASIL SYARAT
SATUAN Min Maks. 1 Batu Pecah 20/40 1047.02 - - kg 2 Tanah Putih (Rote, Lens) 705.30 - - kg 3 Air 211.25 - - kg 4 Semen Tonasa 405.66 - - kg 5 Kuat Tekan Beton Rata-rata (Cuci) 341.67 175 - kg/cm 3 9 7 Berat Jenis SSD Tanah Putih (Rote, Lens) 2.498 - - Berat Jenis SSD Relatif Agregat 2.611
- %
- -
8 Berat Jenis SSD Batu Pecah 20/40 2.685 - -
1.514 - 10 Kadar Air Tanah Putih (Rote, Lens) 12.183 - - 12 Kadar Lumpur Tanah Putih (Rote, Lens) 13.58 - 5 %
11 Kadar Air Batu Pecah 20/40
13 Kadar Lumpur Batu Pecah 20/40 0.361 - 1 14 Setara Pasir Tanah Putih (Rote, Lens) 96.65 - % 15 Abrasi Pecah 31.47 - 40 %
Kuat Tekan Beton Rata-rata 6 265.23 175 - kg/cm 3 NO PARAMETER HASIL SYARAT
SATUAN Min Maks. 1 Batu Pecah 20/40 1047.02 - - kg 2 Tanah Putih (Rote, Budi) 712.52 - - kg 3 Air 204.03 - - kg 4 Semen Tonasa 405.66 - - kg 5 Kuat Tekan Beton Rata-rata 299.98 175 - kg/cm 3 7 Berat Jenis SSD Tanah Putih (Rote, Budi) 2.501 - - 8 Berat Jenis SSD Batu Pecah 20/40 2.685 - - 9 Berat Jenis SSD Relatif Agregat 2.612 - - 10 Kadar Air Tanah Putih (Rote, Budi) 6.355 - - % 11 Kadar Air Batu Pecah 20/40 1.514 - - 12 Kadar Lumpur Tanah Putih (Rote, Budi) 16.39 - 5 % 13 Kadar Lumpur Batu Pecah 20/40 0.361 - 1 14 Setara Pasir Tanah Putih (Rote, Budi) 96.65 - % 15 Abrasi Pecah 31.47 - 40 %
f'c (Mpa) Budi 1 7 12,72727 14 15,74411 28 19,42088 2 7 15,93266 14 19,51515 28 24,41751 Lens 1 7 19,13805 14 24,09697 28 21,58923 2 7 19,42088 14 23,94613
28 27,81145 Umur Benda Asal Material Jenis Perlakuan
kurang  tepat  jika  digunakan  untuk  pekerjaan plesteran dinding.

## Kuat Tekan Benda Uji Mortar
Terhadap  hasil  yang  ada  di  Tabel  5  dan  Tabel  6 maka  dapat  disajikan  kuat  tekan  rata –  ratanya beserta  aplikasi  dari  setiap  variasi  campuran  untuk berbagai  keperluan  konstruksi  sipil,  di  Tabel  11 berikut ini

## Tabel 11. Klasifikasi Kelas Mortar

## Kuat tekan benda uji beton
Dari  hasil  yang  ada  di  Tabel  10  khusus  yang ditunjukkan  pengujian  benda  uji  silinder  yang berumur  28  hari  dengan  kuat  tekan  beton  rencana K175  (175  kgf/cm²)  baik  untuk  tanah  putih  dengan kondisi  1  (kondisi  asli  dari  galian)  dan  kondisi  2 (butiran halus yang lolos saringan #200 dihilangkan), menunjukkan  hasil  positif  yaitu  kuat  tekannya melebihi target.
Hasil desain campuran  beton harus dijabarkan lebih lanjut  agar  dapat  diaplikasikan  oleh  masyarakat. Desain  campuran  akan  memberikan  hasil  porsi material  dalam  satuan  berat,  agar  hasil  desain tersebut  bisa  digunakan  maka  harus  dikonversi menjadi  perbandingan  volume.  Dalam  Table  12 menunjukkan  perbandingan  hasil  desain  campuran antara  standar  nasional  (SNI)  serta  hasil  desain campuran  yang  menggunakan  material  tanah  putih dari quarry Bapak Lens dan Bapak Budi.
Tabel 12. Perbandingan Kebutuhan Material untuk 1 m³
beton (rasio berat material) Jenis material SNI Quarry Bpk. Lens Quarry Bpk. Budi Semen 326 kg 405,66 kg 405,66 kg Agregat halus 760 kg 705,30 kg 712,52 kg Kerikil 1029 kg 1047,02 kg 1047,02 kg Air 215 kg 211,25 kg 204,03 kg
Angka –  angka  tersebut  selanjutnya  dikonversi menjadi  satuan  volume  agar  masyarakat  mudah untuk menakar setiap porsi material (Tabel 13).
Table 13. Perbandingan Komposisi Material Berdasarkan Rasio Volume
Dari  Tabel  12  dapat  diketahui  perbandingan  yang cukup  mencolok  antara  porsi  penggunaan  semen untuk  beton  K175  yang  ditetapkan  oleh  SNI  7394  - 2008  (Tata  Cara  Perhitungan  Harga  Satuan Pekerjaan  Beton  Untuk  Konstruksi  Bangunan Gedung  dan  Perumahan)  dengan  porsi  semen  dari beton  yang  menggunakan  tanah  putih,  diketahui porsi  semen  dari  beton  tanah  putih  lebih  banyak dibandingkan  porsi  semen  dari  SNI.  Hal  ini merupakan  konsekuensi  dari  porsi  butiran  halus tanah  putih  yang  lebih  banyak,  secara  teori  butiran halus itu memiliki luas permukaan efektif lebih besar dibandingkan dengan butiran berukuran sedang dan besar,  semakin  luas  permukaan  efektif  maka  akan membutuhkan porsi semen yang lebih besar.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1.  Dari  pengujian  analisa  saringan,  butiran  tanah putih  masuk  kategori  zona  2  atau  agak  kasar, namun  juga  memiliki  kandungan  butiran  halus yang lolos saringan #100 lebih banyak dibandingkan pasir alam.
2.  Produk  mortar  baik  yang  menggunakan  material dari  lokasi  pengambilan  Bapak  Lens  maupun
Asal Quarry Komposisi campuran PC : tanah putih Kuat tekan rata- rata, kgf/cm² (MPa) Kelas Mortar Jenis Aplikasi Mortar Lens 1 : 3 297,20 (24,18) Kelas M  Pasangan  batu  TPT*  &  pondasi, plesteran eksterior/trasram 1 : 4 211,00 (17,17) Kelas M  Pasangan  batu  TPT*  &  pondasi, plesteran eksterior/trasram 1 : 5 172,00 (14,00) Kelas S Pasangan  batu  TPT*  &  pondasi, plesteran eksterior/trasram 1 : 6 125,70 (10,23) Kelas N Batako,  pasangan  batako,  pasangan pondasi  rumah  sederhana,  plesteran interior 1 : 7 123,30 (10,04) Kelas N Batako,  pasangan  batako,  pasangan pondasi  rumah  sederhana,  plesteran interior 1 : 8 110,10 (8,96) Kelas N Batako,  pasangan  batako,  pasangan pondasi  rumah  sederhana,  plesteran interior Budi 1 : 3 357,20 (29,07) Kelas M  Pasangan  batu  TPT*  &  pondasi, plesteran eksterior/trasram 1 : 4 164,10 (13,35) Kelas S Pasangan  batu  TPT*  &  pondasi, plesteran eksterior/trasram 1 : 5 143,00 (11,64) Kelas S Pasangan batu TPT* pondasi, plesteran eksterior/trasram 1 : 6 138,40 11,62) Kelas S Pasangan  batu  TPT*  &  pondasi, plesteran eksterior 1 : 7 123,70 (10,06) Kelas N Batako,  pasangan  batako,  plesteran interior 1 : 8 121,60 (9,90) Kelas N Batako,  pasangan  batako,  plesteran interior SNI K175 Berat Material Berat Isi (kg) (kg/m³) semen 326 1250 1 1 pasir 760 1400 2.08 2 kerikil 1029 1350 2.92 3 air 215 1000 0.82 Dibulatkan Rasio Volume Jenis Material Lens K175 Berat Material Berat Isi (kg) (kg/m³) semen 405.66 1250 1 1 tanah putih 705.3 1340 1.62 1.5 kerikil 1047.02 1390 2.32 2 air 211.25 1000 0.65 Dibulatkan Rasio Volume Jenis
Material Budi K175 Berat Material Berat Isi (kg) (kg/m³) semen 405.66 1250 1 1 tanah putih 712.52 1309 1.68 1.5 kerikil 1047.02 1390 2.32 2 air 204.03 1000 0.63 Dibulatkan Jenis Material Rasio Volume
Bapak Budi dapat menghasilkan kuat tekan yang cukup  untuk  aplikasi  seperti  untuk  pembuatan batako,  spesi  pasangan  batako,  plesteran dinding,  sampai  dengan  pasangan  batu  tembok penahan tanah.
3.  Produk  beton  baik  yang  menggunakan  tanah putih asli dari hasil galian maupun yang melewati proses pembuangan butiran halus dapat menghasilkan  mutu  beton  yang  melebihi  target (K175)  yaitu  mencapai  K350,  mutu  beton  ini dapat  dipakai  untuk  pembuatan  komponen struktur jembatan bentang pendek.
4.  Konsekuensi  dari  penggunaan  material  tanah putih  yang  memiliki  kandungan  butiran  yang melebihi  pasir  alam  adalah  penggunaan  porsi semen  yang  lebih  banyak  (perbedaan  sekitar 24,5 %).

## Saran
Selain memanfaatkan tanah putih sebagai pengganti pasir  alam,  masih  ada  teknologi  material  lain  yang bisa mengatasi keterbatasan pasir seperti beton non pasir,  yaitu  beton  yang  hanya  terdiri  dari  campuran semen dan kerikil, bersifat porous (mudah dilalui air) dan  membutuhkan  porsi  semen  yang  lebih  sedikit dai  pada  beton  normal.  Beton  non  pasir  ini  bisa diaplikasikan  untuk  perumahan,  jalan  setapak, lapangan  parkir,  tembok  penahan  tanah  dan  jalan lingkungan

## UCAPAN TERIMA KASIH
Hasil penelitian ini merupakan hasil dari serangkaian proses  pemikiran  dan  penelusuran  masalah  yang ada  di  wilayah  Kabupaten  Rote  Ndao,  yang kemudian dituangkan dalam bentuk rencana penelitian  dan  diwujudkan  menjadi  proses  kerja pengujian  di  laboratorium  dan  analisa  data –  data yang  dihasilkan,  sehingga  menghasilkan  suatu laporan  yang  diharapkan  dapat menjadi  jalan  keluar bagi  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  di  daerah tersebut.  Oleh  sebab  itu  kami  ingin  mengucapkan limpah terima kasih kepada rekan – rekan laboran di fasilitas  Laboratorium  Pengujian  bahan  Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang yang bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan serangkaian pengujian terhadap material tanah putih.

## DAFTAR PUSTAKA
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah- kapur , akses tanggal 10 juni 2021 https://lauwtjunnji.weebly.com/pengelompokan- beton.html , akses 11 juni 2021 https://trijinx.com/syarat-bahan-beton-yang- berkualitas-baik/ , akses tanggal 11 juni 2021
SNI  03-6882-2002 tentang  spesifikasi  mortar  untuk pekerjaan pasangan
SNI  03-6825-2002 tentang  metode  pengujian kekuatan  tekan  mortar  semen  Portland  untuk pekerjaan sipil
SNI  03-2834-2000 tentang  perancangan  campuran beton normal
Trisnoyuwono.  2010, Diktat  Kuliah  Teknologi  Bahan Bangunan , Politeknik Negeri Kupang, Kupang